1^4 £XP^RIENCES SUR tA PLATINE 



plomb, la propriécé de se dissiper eii s'insimiant par les pores 

 des coupelles; par là je pouvois m'assurer de la fixité de la 

 piacine, oii de sa destructibilité ; les mélanges furent donc 

 les suivans. 



Le n." I étoit compose d'i denier de platine &c d'i den. 

 de bismuth que je mis dans un scorificatoire : ce mélans^e 

 s'étant réuni après un feu vif je vis nager une scorie dont la 

 couleur étoit jaune-obscure. 



Le n.° X . . . • d'i den-. de platine & de 2 den. de 

 bismuth ; il en resulta un régule rougeàtre bien uni à la frac- 

 ture y mais cassant. 



Le n.° 3 . . . . d'i den. de platine &: de 3 den. 

 de bismuth: le régule fut cassant, d'une texture à écailles, Se 

 couvert d'une scorie d'un brun-obscur. 



Le n.° 4 . . . . d'i den. de platine & de 4 de bis- 

 muth: le régule fut blanc, luisant, d'une texture à lamelles , 

 &c cassant. 



Le n.° 5 » . . . d'i den. de platine &: de 5 de bis- 

 muth: le régule fut à peu près le méme que celui du n.° 4. 



Ijt n° 6 . . . . d'i den. de platine & de ^ de bis- 

 muth : le régule fut très-cassant, d'une couleur bleuàtre , &c à 

 petites lamelles luisantesj ayant été soumis à la coupellation, 

 après la fulmination il se figea un grain ou plaque d'un 

 metal blanchàtre qui conservoit un peu de ductilité, en sorte 

 que je conjecturai que la platine écoit encore combinée avec 

 un reste de bismuth , & qu'il auroit fàllu un plus grand degré 

 de feu pour les séparer complétement. 



Quoique je n'aie pas poussé plus loin les mélanges de la 

 platine avec le fer , le mercure , Se les autres demi-mé- 



